428 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



Chrome. — iSo^ de chrome ont été chauffés 5 minutes avec un courant 

 de 5oo ampères sous 110 volts. Le tube froid était recouvert en partie 

 d'une couche verte formée par un mélange de chaux, d'oxyde double de 

 calcium et de chrome et de mêlai en petits cristaux. Certaines parties, 

 après traitement à l'acide acétique étendu, nous ont présenté de très petits 

 cristaux d'apparence cubique. Mais, aussitôt que la croûte est un peu 

 épaisse, la chaux distillée est fondue et réduite par le métal. La fonte, 

 qui reste dans le creuset, est formée de carbure de chrome à cassure 

 cristalline. 33^ de chrome ont été distillés dans cette expérience. 



Molybdène. — La distillation du molybdène est plus difficile à obtenir 

 que celle des métaux précédents. En chauffant i5o^ de molybdène métal- 

 lique dans les conditions ordinaires, c'est-à-dire avec un courant de 5oo am- 

 pères sous 1 10 volts, le métal n'était même pas fondu. 



L'expérience a été répétée avec le même poids de métal en employant 

 un courant de ■700 ampères sous iio volts pendant 5 minutes. Après 

 refroidissement, on a reconnu que le métal avait bien fondu, mais qu'il 

 pesait le même poids que précédemment. Sur le tube froid, nous n'avons 

 recueilli qu'une couche de chaux distillée. 



L'expérience a été reprise avec i5os de fragments de molybdène que 

 l'on a chauffés pendant 20 minutes avec un courant de 700 ampères sous 

 1 10 volts. 



Dans cette expérience, il a distillé 56^ de molybdène. 

 • La fonte qui restait dans le creuset, après l'expérience, était formée de 

 carbure de molvbdène à cassure brillante et cristalline. Pour examiner le 

 résidu qui se trouve sur le tube froid, on l'a traité par l'acide acétique 

 dilué pour le débarrasser de l'excès de chaux qui a distillé en même 

 temps que le métal. Dans le résidu, on a rencontré quelques rares cris- 

 taux, dont quelques-uns présentaient l'apparence d'octaèdres et de cubes 

 et quelques fragments métalliques hérissés de très petits cristaux. Autour 

 du creuset, on rencontrait des aiguilles de carbure de molybdène et sur 

 les électrodes quelques gouttes métalliques qui, pendant le refroidisse- 

 ment, s'étaient recouvertes d'un feutrage de cristaux d'acide molybdique. 



Le molvbdène fondu paraît dissoudre, comme le fer, une grande quan- 

 tité de gaz qu'il abandonne au moment de son ébullition. 



Tungstène. — Lorsque l'on chauffe i5os de tungstène pendant 5 minutes 

 avec un courant de 5oo ampères sous 1 10 volts, ce métal, de même que le 

 molvbdène, n'est pas amené à l'état liquide. 



Nous avons chauffé i5os de tungstène pendant 20 minutes avec un cou- 



